淺沼組技術研究報告 №31(2019)５．移動式バッチャープラントの開発
Development of movable Batcher plant
山本 均＊１ 佐藤 知明＊2 石井 創次郎＊3

要 旨㈱淺沼組は、陽光物産㈱と共同で平成 27 年に阪神高速道路株式会社（以下「道路㈱」）が公募した維持修繕技術に関する「コミニュケーション型共同研究」に現場練りプラント技術を応募し、道路㈱グループの阪神高速技術株式会社との共同開発に採択され。本報文は、共同開発した「移動式バッチャープラント」が実用化を迎えたので概要を紹介する。
キーワード：移動式バッチャープラント／車載型／マルチコンクリート／超速硬／SFRC／モルタル／低騒音
１．はじめに

ミキサには、固定式混合槽で垂直に取り付けられたミ

都市高速道路の保全工事は、早期道路開放が可能な超キシングアームが高速回転しながら遊星運動するプラネ

速硬コンクリートをはじめ,補修部位に応じた多様なコンタリ型（0.1ｍ3）を選定した。ミキシングアームは、ミキクリート材料が必要となる。また、保全工事は、通行量

シング攪拌羽（以下「ブレード」）３本と外周部のスクレの少ない夜間や休日に実施し、１箇所当たりの打設が少ーパブレード１本で構成される。ブレードには耐衝撃摩量である等の特徴がある。そこで、市中プラントの有無

耗性に優れる天然ゴム（ライナード「LND60」）（写真-2）や場所・時間を選ばず、熟練技能者でなくても現地で高を採用した。その結果、ミキサ底面および側面で隙間の品質に多様なコンクリートを安定して製造できる「移動ない摺動攪拌による「す式バッチャープラント」を開発した。

くい上げ効果」と、プラ２．開発目的

ネタリ型ミキサによる「強制練り効果」の相乗本開発目的を、以下の通りとした。
①

マルチコンクリートへの対応（超速硬コンクリート、効果により、多様なコンSFRC（鋼繊維補強コンクリート、普通コンクリート

クリート材料の練混ぜが2222（σ28d=18N/mm 、24N/mm 、27N/mm 、30N/mm ）、可能となった。

ポリマーモルタルなど多様なコンクリート材料の現3.2 低騒音化への対応

写真-2

ﾗｲﾅｰﾄﾞ「LND60」製ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

強制練りミキサは、 人の耳で過敏に感じる周波数場練混ぜ）②低騒音化（市街地や夜間使用も想定した低騒音装置）

3000Hz 近傍の 100dB を超える断続的な引っ掻き音（不快③コンパクト軽量化（クレーン装置付４ｔトラックに音）の発生がある。その原因は、ブレード端部と攪拌槽搭載可能なユニット化）の隙間への粗骨材の噛み込みである。本装置は、ブレー④SFRC 練混ぜの均一性確保（繊維投入装置の開発）

ドにライナード「LND60」を採用したことで隙間の無い⑤

公衆災害防止（道路摺動攪拌が可能となり、練混ぜ時騒音を等価騒音レベル供用部での稼動を想（Leq）で 4.2～7.8dB 低減するとともに、不快音の発生回定した安全対策）数を 80%程度削減できた。

安定した品質確保

3.3 コンパクト軽量化⑥⑦（計量精度の向上）

機動性や汎用性の観点からクレーン装置付４ｔトラッ操作の容易化（誰もクへの搭載を目標にした。マルチコンクリートに対応でが操作できる装置）

きる練混ぜプラントのコンパクト化を図るため、超速硬コンクリートや SFRC に加え普通コンクリートにおいて

写真-1 移動式ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄもプレミックス配合の開発を独自に行った。

３．開発課題と具体的工夫及び効果

その結果、セメントと細骨材に関する備蓄、材料供給

3.1 マルチコンクリートへの対応に関する機器を集約できコンパクト化及び軽量化が可能*１戦略事業推進部 新技術事業化推進室
兼 技術研究所土木研究グループ*2 阪神高速技術株式会社
技術部 技術統括・開発課
5-1*3 陽光物産株式会社
営業部

淺沼組技術研究報告 №31(2019)となった。

ミックス材±1％、粗骨材±3％、水±1％、混和剤±3％）3.4 SFRC 練混ぜ時の均一性確保を安定して満足した。本装置により製造した超速硬コン

SFRC は、ファイバーボールの発生を防止するため、ベクリート圧縮強度変動係数（例）（表-1）は 5％以下を示

ースコンクリート（超速硬）を先練り後、練混ぜの一時し、JIS 生コン工場の上限値 10％を満足する結果となった。

中断と SF（鋼繊維）を数回に分けて人力投入を行い、全なお,バッチ毎のコンクリート種別,練混ぜ量,各材料計量て投入後に後練りを実施する。SFRC は凝結開始時間が早

値等は、品質管理記録として自動記録が可能である。

いため,品質確保の観点から練混ぜ時間の短縮を図る必要

表-1 超速硬 Con 圧縮強度変動係数（例）〇がある。そのため,練混ぜ作業中に SF を解しながら投入

超速硬-164〈夏期）
σ3ｈできる「SF 自動投入装置」（写真-3）を考案したことで,種別練混ぜ時間を短縮しつつ均一性の高い SFRC の製造を可№1№2№3№4№5№6№7№8№9能となった。

ⅠⅡ24N -12-20（超速硬）平均値
Ⅲ0.85f’CKN/mm2 N/mm2 N/mm2
30.9
31.7
31.7
33.1
34.032.1
31.2
31.2
31.7
32.2
33.2
33.033.1
32.132.532.531.3
32.7
29.8
29.7
30.8
29.8
31.1
31.6
32.7
33.1
30.0

N/mm2
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4

平均値
標準偏差
変動係数

N/mm2
N/mm2%

―

Ｘ
N/mm2
31.4
33.1
31.4
32.8
32.6
32.2
30.1
30.8
31.9
31.8
0.9
2.9

3.7 操作の容易性
本装置は、コンクリート種類別に標準期・夏期・冬期
写真-3
3.5 公衆災害の防止別の配合が事前登録されている。操作者は現地で、操作SF 自動投入装置

盤（写真-6）で配合・練混ぜ量・練混ぜバッチ数を選択、計量開始ボタン ON で、自動運転し練混ぜを完了する。

粗骨材の材料供給ラインには,貯蔵ビンから BC（ベルトコンベア）乗継ぎ部のゴム製カウル（写真-4）、BC 頭

練混ぜ工程は工程画面（写真-7）で確認できる。

部には BC ヘッドシュート、ミキサの材料供給口には布製カウル（写真-5）を採用し,装置外への骨材飛散を確実に防止した。

写真-6 操作盤

写真-7 工程画面

４．おわりに本開発は、保全・補修工事でのコンクリートの速達性
写真-4
BC 乗継部ｺﾞﾑ製ｶｳﾙ

写真-5
BC ﾍｯﾄﾞｼｭｰﾄと布製ｶｳﾙ

や、夜間・休日などの柔軟な対応、材料ロスの削減に加え、生コンプラントが打設場所に移動しコンクリートを3.6 安定した品質確保製造することで、品質及び生産性の向上にも有効と考え本装置は、乾燥粒度調整細骨材とセメントを事前混合られる。今後は本開発技術の活用推進に取組みたい。

したプレミックス材の使用を基本とした。練上り品質の［謝安定には、材料計量精度が重要となるため、 プレミック

辞］

最後に、本開発を行うにあたり御指導とご協力を頂いス材及び粗骨材の計量には,計量終了直前に投入速度を減た阪神高速技術㈱、陽光物産㈱、光洋機械産業㈱の関係速する機構や、材料搬送装置の終点部にバタフライ弁を各位に深く感謝申し上げます。

設け,所定数量の計量完了時には材料搬送装の停止に連動[参考文献］

してバタフライ弁が自動閉鎖する構造を考案した。水及1) 山本均、原田大樹、石井創次郎：移動式バッチャー

び混和剤の計測には、0.1L 単位で計量可能な「電磁式流プラントの開発、土木学会全国大会第 74 回学術講演量計」を採用した。その結果、 少量計量であっても、コ会

ンクリート標準示方書で定める計量誤差の許容値（プレ5-2Ⅵ-1097 ,2019.9